— 59 — 



cromo, la soluzione riesce molto difficile, poiché queste non vengono com- 

 pletamente attaccate dagli acidi, ed è quindi necessario ricorrere alla di- 

 sgregazione per via secca con un fondente speciale. La ricerca di un fon- 

 dente più adatto al trattamento di tali leghe, ha interessato diversi speri- 

 mentatori e parecchi sono i reattivi che furono proposti. 



La fusione con bisolfato potassico (') che viene spesso impiegato riesce 

 solo con acciai al 15-20% di Cromo; oltre a questo si ricorre anche al 

 miscuglio di nitrato sodico e carbonato sodico, di idrato potassico e ni- 

 trato potassico ( 2 ), di idrato potassico e clorato ( 3 ), alla magnesia sodata ( 4 ), 

 ed infine al perossido di sodio. Questo ultimo reattivo, impiegato di recente, 

 permette di ottenere in modo molto rapido un attacco completo del ferro 

 cromato, e la trasformazione contemporanea del cromo in cromato. Però esso 

 presenta l'inconveniente di attaccare fortemente il crogiuolo in cui si fa la 

 operazione; il platino disciolto per ogni fusione varia da 100 a 150 mmg. 

 L'impiego di un crogiuolo di argento sarebbe più economico, ma quando il 

 tenore in cromo oltrepassa il 35 % , il grande svolgimento di calore che ac- 

 compagna l'ossidazione del metallo, provoca la fusione del crogiuolo stesso ; 

 fu proposto più vantaggiosamente l' impiego di un crogiuolo di nichel, ma 

 in tal caso, l'operazione riesce molto più complicata, perchè bisogna ricor- 

 rere a delle lunghe e noiose separazioni del nichel, non si può procedere 

 alla determinazione di questo elemento quando esso sia contenuto nel me- 

 tallo da analizzare, e ad ogni modo un crogiuolo non può servire per più 

 di 8 o 10 fusioni. 



Dallo studio di questi vari metodi proposti per le analisi di leghe 

 ricche in cromo, si possono dedurre le seguenti osservazioni: 1) Il metallo 

 deve essere finissimamente polverizzato e setacciato, 2) si deve ricorrere a 

 due e più fusioni, 3) i crogiuoli vengono in generale profondamente attaccati. 



La polverizzazione minuta quale è richiesta di un ferro cromato, è una 

 operazione oltremodo lunga e difficile, data l'estrema durezza di tali prodotti; 

 non si può ammettere poi, che il setacciamento a cui comunemente si ri- 

 corre, ci possa fornire una polvere perfettamente corrispondente al campione, 

 perchè è naturale che per fenomeni di liquazione possano esistere dei no- 

 duli a diversa concentrazione in cromo, di durezza per conseguenza diversa, 

 e che quindi resistendo più a lungo all'azione triturante, vengono separati 

 mediante il setaccio dal resto della polvere proveniente dalla massa metal- 

 lica meno dura e quindi meno ricca in cromo. 



Le fusioni poi per via secca, riescono sempre noiose e difficili; la massa 

 rigonfia spesso e sale lungo le pareti del crogiuolo fino ad uscirne ; gli 



(>) Zeigler, Dyngler polyt. Jour. CCLXXV, pag. 91. 



( 2 ) Id. 1891, pag. 163. 



( 3 ) Laboratorio dello Stab. St. Jacques a Mont Lucori, 



( 4 ) Clark, Stabl und Eisen, 1893, pag. 393. 



